Lotrohi- 



Kil 



Yorbedingimg hierfiir ist, daB die Haupt- 

 flamme selbst sehon leuchtend war, dalier 

 ist die nichtleuchtende eines Bunsenbrenners 

 oder einer Spirituslampe zur Erzdehmg 

 einer guten Reduktionsflamme nicht branch- 

 bar, hingegen eignet sicli Oel, Paraffin 

 u. dgl. gut. Die nichtleuchtende Stich- 

 ilamme enthalt einen LuftiiberschuB uncl 

 wirkt dalier oxydierend; die Reduktious- 

 flamme aber tibt clurch den in ihr ent- 

 haltenen gliihenden Kohlenstoff (welcher 

 auch das Leuchten bedingt) ihre Reduktions- 

 wirkung aus. Yerstarkt wircl noch die Re- 

 duktionswirkung durch die als Unterlage 

 fur die Probesubstanz dienende Holzkohle, 

 deren angeblasene Partien ebenfalls ins 

 Gliihen geraten. 



Durch oxydierendes Blasen (vgl. Fig. 2) 

 wird ein Rosten der Probesubstanz bewirkt, 

 wobei besonders durch Geruch das Ent- 

 weichen von schwefliger, antimoniger oder 

 arseniger Saure auffallt, sowie die leicht- 

 fliichtigen Metalle (Quecksilber) oder deren 

 Oxyde (1. Wismutoxyd, 2. Bleioxyd, 

 3. Cadmiumoxyd, 4. Zinkoxyd, 5. Zinnoxyd). 

 Diese Oxyde setzen sich als B e s c h 1 a g e 

 in der Nahe der Probesubstanz ab und 

 sind auf einem Kohlestiick besonders gut 

 zu erkennen, in das man meist ein Grubchen 

 zur Aufnahme der Probesubstanz bohrt. 



Die F a r b e der Beschlage ist bei ge- 

 wb'hnlieher Temperatur fiir 4 und 5 weiB, 

 ftir 1 bis 3 gelb bis braun; in der Hitze ist der 

 Beschlag oft dunkler, besonders fiillt das 

 Gelbwerden des Zinkoxydbeschlages auf. 



Die reduzierende Flamme l ) erzeugt 

 Metallkorner aus den Erzen vieler 

 Schwermetalle, aus Eisen-, Kobalt- und 

 Mckelerzen aber magnetische Massen; die 

 reduzierende Wirkung wird verstarkt, wenn 

 die Probesubstanz mit Soda oder Cyan- 

 kalium gemischt wird. 



Die Flammenfarbung (besonders 

 des Na, Li, Sr, Ba, B) wird dadurch erkannt, 

 daB man in den heiBen Flammensaum der 

 Oxydationsflamme einen Mineralsplitter 

 mittels einer Platinpinzette einfimrt (Fig. 2); 

 in gleicher Weise prlift man auf Schmelz- 

 b a r k e i t ; es hat v. K o b e 1 1 f olgende 

 Schmelzbarkeitsskala aufgestellt : 



1. Antimonglanz leicht schmelzbar in 

 der Kerzenflamme ; 2. Natrolit, nur in feinen 

 Splittern in der Kerzenflamme schmelzbar; 

 3. Almandin leicht vor dem Lb'trohr schmelz- 

 bar; 4. Aktinolit kleine Splitter leicht vor 

 dem Lb'trohr schmelzbar; 5. Orthoklas nur 

 in den heiBesten Teilen der durch Kohle 

 verstarkten Lotrohrflamme in kleinsten 



Splittern schmelzbar; 0. Bronzit in den 

 heiBesten Teilen nur noch ein Abrundcn der 

 Kanten bemerkbar; 7. Quarz vbllig unver- 

 anderbar, auch die Kanten bewahrcn stets 

 ihre Scharfe. 



Verschmilzt man Spuren der Probe- 

 substanz mit so^enannten P e r 1 e n von 

 Borax oder Phosphorsalz, so entstehen 

 charakteristische Farben (besonders das Ko- 

 baltblau, Chromgriin, Titanviolett), die sich 

 zum Teil andern, je nachdem man die Oxy- 

 dations- oder Reduktionsflamme des Lbt- 

 rohrs zum Anblasen der Perlen benutzt, 

 die man dabei in der Oese eines Platin- 

 drahts erzeugt. 



3. Tabelle zum Bestimmen der wich- 

 tigsten Mineralien mit dem Lotrohr. 

 Wie mittels des Lotrohrs bei Hinzunahme 

 ganz weniger fliissiger Reagentien die Be- 

 stimmung der Mineralien erfolgt, zeigt folgende 

 Tabelle, welche einer Einteilung von 

 J. Moses und C. Parsons folgt. 



In dieser Tabelle heiBt ein Mineral weich, 

 wenn es von Kalkspat geritzt wird; mittelhart, 

 wenn es nicht mehr hiervon aber von einer 

 Feilenspitze geritzt wird; hart, wenn es von 

 beiden nicht geritzt wird. Hinter die Mineral- 

 namen sind in der Tabelle die ehemischen Formeln, 

 vor diese Namen Abkiirzungen fiir ilie zugehori- 

 gen Kristallsysteme gesetzt und zwar bedeutet 

 C.Kubisch;T. Tetragonal; H.Hexagonal; R.Rhom- 

 bisch; M. Monoklin; Tri. Triklin. 



A. Erste Hauptgruppe. Mineralien mit 

 weiBem, grauem oder schwarzem, metallischem 

 Aussehen. 1 ) 



I. Beim Erhitzen auf Kohle entsteht: 



a) K n o b 1 a u c h g e r u c li : As- z. T. auch 

 Sb-Mineralien. 



) Mittelhart J ) 1. H. Arsen As: sprode, 

 blaue Flamme, 2. H. Antimon Sb dicke Diimpfe, 

 grime Flamme, 3. C. Tetraedrit Cu,Sb 2 S 7 

 schwarzer Strich, 4. R. Enargit Cu 3 AsS 4 

 schwarz, prismatisch, 5. R. Tennantit CiigAs 2 S 7 

 kornig, scliwarz. 



^) Hart, auch in geschlossenem Rohr auf 

 Sublimation zu priifen: 1. R. Leucopyrit Fe 3 As 4 

 schwarzes Sublimat, 2. C. Gersdorfit NiAsS 

 gelbbraunes Sublimat, 3. C. Smaltit (Co,Ni)As. 2 

 schwarzes Sublimat, 4. C. Cobaltit CoAsS 

 kein Sublimat, 5. C. Chloantit (Ni 1 Co)As 2 schwar- 

 zes Sublimat, 6. R. Arsenopyrit FeAsS rotes 

 Sublimat, spater schwarz. 



b) WeiBer Beschlag aber kein 

 Kno blauchgeruch. 



u) Weich: 1. H. Molybdanit MoS 2 griin- 

 licher Strich, nicht schmelzbar, 2. R. Stibnit 

 Sb 2 S 3 selir leicht schmelzbar, 3. M. Sylvanit 

 (Au,Ag)Te 2 gelber Riickstand, 4. Calaverit Au 

 Te 2 gelber Ruckstand, 5. H. Tellur Te kein Riick- 

 stand, 6. C. Hessit Ag 2 Te weiBer Ruckstand, 

 3 bis 6 lief ern blaugriine Te-Flammenfarbung, 7. R. 

 Stephanit Ag 3 SbS 4 schwarzer Strich, 8. Poly- 



*) Sie muB leuchtend sein und wird erzeugt, 



indem man das Lotrohr aus der Stellung der i 1 ) Meist Metallglanz und holies spezifisches 

 Figur 2 um etwa 2 cm nach rechts (also aus der Gewicht, z. T. hamrnerbar. Im Diinnschliff 



Flamme heraus) bewegt. 



uudurchsiclitig. 



